( ii68 ) 



carbone et passerai! vraisemblablement par un maximum pour un pour- 

 centage supérieur à i. 



» L'examen des résultats obtenus avec les aciers spéciaux montre que 

 l'introduction des divers métaux ne modifie pas beaucoup, en général, l'in- 



Fig. 2. 



tensité rémanente à circuit magnétique fermé ; elle diminue l'intensilé 

 induite maximum, elle augmente le champ coercitif et l'hystérèse. C'est 

 l'augmentation du champ coercitif qui rend certains aciers spéciaux propres 

 à faire de bons aimants permanents. I^a présence de petites quantités de 

 bore, de silicium, de manganèse ne semble pas avoir une influence notable. 

 I^e nickel, le chrome, le cuivre en petite proportion (moins de 4 pour loo) 

 améliorent les qualités magnétiques des aciers. Enfin, les aciers au tung- 

 stène et au molybdène sont les meilleurs aciers à aimants. Il est à remar- 

 quer que les métaux dont l'influence est relativement faible (nickel, 

 chrome) font surtout sentir leur présence dans les aciers peu carbonés, 

 tandis que les éléments plus actifs améliorent les aciers à tout pourcentage 

 de carbone; la présence de molybdène et de tungstène donne même des 

 qualités magnétiques remarquables à des aciers qui ont une très forte pro- 

 portion de carbone (i, 7 à 2 pour 100). 



» Le champ coercitif peut dépasser 60 pour les aciers au carbone seul, 

 il atteint 70 à 74 pour les aciers au tungstène, tels que l'acier d'AlIevard, et 

 80 à 85 pour les aciers au molybdène. Les aciers employés actuellement 

 pour la construction des aimants permanents sont des aciers au tungstène. 



